XIX. 
t b t b 
0° 6, 309 196° 3, 608 
16 159 213,5 518 
48 5,732 || 221,6 449 
93,5 | 4,652 || 237,8 202 
111,5 185 || 244,6 | 2,924 
150 3, 1787 
Si vede dapprima che la resistenza a 0° variò nell'intervallo trascorso (circa 
18 ore) fra l’ultima misura della tab. XVII e la prima della XIX. 
Rappresentando poi i numeri della tabella XIX con una curva si ha la è! trat- 
teggiata nella tavola II, la quale in confronto alla gh, rende palesi le solite modi- 
ficazioni che produce un rapido raffreddamento nel bismuto. 
La forma della curva #7 può considerarsi come bene determinata, quantunque 
poche sieno le misure fatte nell’intervallo di circa 244° di temperatura. Ma in questa 
serie di misure, come in molte altre, durante il riscaldamento tenendo l’occhio al 
cannocchiale sorvegliavo continuamente il variare della resistenza, in modo da poter 
essere in grado di fare delle misure frequenti solo quando la curva della resistenza 
presentava forte curvatura. 
È notevole, nel filo fatto per pressione a freddo e poi temprato, cioè raffred- 
dato rapidamente, la rapidità con cui diminuisce la resistenza al crescere della tem- 
peratura. 
Un ultima serie di misure riporto quì, fatte con un filo simile a quelli delle 
ultime tabelle, cioè fabbricato per pressione a freddo; questo filo fu dapprima ri- 
scaldato nel bagno d’olio sino quasi alla temperatura di fusione, poi lasciato lenta- 
mente raffreddare; anzi le misure vennero fatte durante il raffreddamento, mantenendo 
con una fiamma costanti successivamente diverse temperature. 
XX. 
t b t b 
259,5 3, 337 190°,5 | 3,354 
253,5 508 166 263 
246 569 134,5 229 
239,5 570 113,5 260 
233 560 93, 1 310 
222 504 20,3 735 
207, 6 424 0 923 
La curva tratteggiata m n è ottenuta con questi numeri. Essa sta alle prece- 
denti precisamente come la LF sta alle AF e PQ. 
